( 3o ) 

 sition ont déjà été traitées par nous, et nous avons pu déterminer le meil- 

 leur procédé de traitement à y appliquer. Nous venons soumettre à l'Aca- 

 démie les résultats de ce premier traitement. 



» Nous avons établi une usine d'essai, pour traiter en France ce précieux 

 métal dont les qualités, depuis longtemps reconnues, ont été exaltées dans 

 ces derniers temps à propos de la fabrication de la monnaie allemande et 

 de la mise en pratique en France des procédés de nickelage indiqués jadis 

 par M. Becquerel. Nos efforts tendent à affranchir ainsi notre pays du 

 tribut qu'il pave aux usines allemandes et anglaises. 



)) Les minerais de nickel de la Nouvelle-Calédonie ne contiennent ni 

 soufre, ni arsenic : ce sont des hydrosilicates de magnésie et de nickel. Le 

 fer que l'on y trouve n'y est pas combiné et paraît ne se rencontrer qu'à 

 l'état adventif par petites veines et nodules isolés. 



» Ces minerais sont de composition assez variable, et ceux que nous 

 avons été à même d'examiner peuvent se rapportera trois types bien dis- 

 tincts : un hydrosilicate vert-émeraude, compacte et dur, contenant 18 à 

 20 pour 100 de nickel et 5 pour ioo d'eau; un hydrosilicate vert jaunâtre 

 plus friable contenant 12 à i5 pour 100 de nickel et 10 à 1 5 pour 100 

 d'eau; un hydrosilicate blanc bleuâtre très- friable et facile à écraser même 

 sous le doigt, ne contenant plus que 6 à 8 pour 100 de nickel et jusqu'à 

 20 pour 100 d'eau. 



» Mais ces minerais, tels qu'ils viennent en Europe, sont mélangés, et 

 leur composition moyenne peut se résumer dans l'analyse suivante : 



Eau 22 



Silice 38 



Peroxyde de fer 7 



Protoxyde de nickel. 18 



Magnésie 1 5 



100 



» Le métal extrait de ces minerais et dont nous présentons des échan- 

 tillons a été obtenu par deux procédés, la voie humide seule et un 

 procédé mixte de voie humide et de voie sèche. Le métal obtenu dans les 

 deux cas est d'excellente qualité; le nickel réduit par voie humide pré- 

 sente une particularité remarquable : il s'écrase sous le marteau, sans se 

 casser, ce que nous n'avons jamais pu obtenir, soit avec le nickel réduit 

 en grains des Anglais, soit avec le nickel réduit en cubes des Allemands. 



» A l'analyse, ce métal titre 98 pour 100, et nous avons même obtenu 

 des échantillons à <)<), 5 pour 100. 



